DE LA PYRRHOTINE. 559 
et, puisque k est petit, avec une approximation suffi- 
sante, si + n’est pas grand, 
H (1 — kH) sin & 
Cette mesure donne donc, au lieu de lintensité d’ai- 
mantation vraie [, une intensité d’aimantation appa- 
rente I — kH. 
Et, si la substance est aimantée à saturation dans la 
direction AB, on aura, au lieu de la saturation Ix une 
aimantation apparente d'autant plus petite que H est 
plus grand. Si k est constant, la saturation apparente 
décroît linéairement et la rapidité de sa décroissance 
donne Kk. Suivant que l’on trouvera une saturation 
apparente constante ou décroissante, le plan magnétique 
sera, par conséquent, rigoureux Ou non. 
Si la saturation n’est pas tout-à-fait atteinte, comme 
cela arrive pour les cristaux de pyrrhotine complexes, 
dont deux des éléments au moins ne se présentent pas 
dans la direction de facile aimantation, on observe la 
différence de l'accroissement de I et de celui de kH. 
Cette différence peut être voisine de zéro et l’on a ainsi, 
comme cela m'est arrivé à plusieurs reprises, l'illusion 
d'une saturation apparente constante qui inviterait à 
conclure à k — 0. Il faut donc faire la correction éli- 
minant les substances parasites dont la direction de facile 
aimantation n’est pas horizontale. Cette correction se fait 
comme la correction analogue des résultats dans le plan 
magnétique, et en utilisant les renseignements fournis 
par ceux-ci. Le tableau suivant contient les résultats 
ainsi obtenus qui sont aussi représentés par les courbes 
de la fig. 12. 
